— 330 — 



van minstens 6-jarige boomen gebruikt. Ilot hout werd in schijfjes 

 van ongeveer 1 c.M. dik, schuin op de lengterichting, gekapt en voor 

 elk onderzoek ongevoer 800 gram afgewogen. Het droog gewicht 

 van het hout werd bij elke proef bepaald door het drogen van 

 ongeveer 5 gram hout bij 100° C. tot constant gewicht. 



Bereiding der hal f stof. Het hout werd 19 uur gekookt bij 3 — i 

 atra met eene oplossing van natriumhydroxyde van 7.5° Bé, be- 

 vattende 29 °/q natriumhydroxyde van het droog gewicht van het 

 hout. 



Bij het malen en wasschen in den proefhollander werd de stof 

 na één half uur reeds in elementairvezels verdeeld. De opbrengst 

 aan droog ongebleekt papier bedroeg 43.1 y^ Het papier is licht- 

 grijs van kleur. Voor het bleeken der stof met natrlumhypocbloriet 

 werd 3 °/^ werkzaam chloor vereischt. 



Hout van hetzelfde monster werd gekookt met eene loog van 

 4.5° Bé, bevattende 17 % natriumhydroxyde en 6 % natriumsulfide, 

 overigens onder gelijke omstandigheden als bij de vorige proef. 

 De opbrengst aan droog ongebleekt papier bedroeg hier 46.3 %. 



Het papier is lichtgrijs van kleur. 



Fahricaticlcosten. De kosten van materialen en brandstoffen voor 

 de bereiding van 1000 K.G. droge ongebleekte halistof volgens 

 het sulfaatproces, bij. terugwinning van 80 °/q der natriumverbin- 

 bindingen, zullen volgens de verkregen resultaten ongeveer be- 

 dragen : 



8 S.M3. ( = 2400 K.G. luchtdroog) hout u ƒ0.60 p, M^. f 4.80 

 125 K G. natriumsulfaat a f 4.80 p. 100 K.G. . . . „ 6.— 

 100 „ gebrande kalk „ „ 1.— „ 100 „ . . . „ 1. — 



2000 „ brandhout „ „ 4 50 „ ton „ 9.— 



f 20.80 

 Voor het bleeken is noodig: 



200 K.G. chloorkalk a f 10.— p. 100 K.G f 20.— 



16 , zwavelzuur „ „ 6. — „ 100 „ . . . . „ 0.96 



7 20.96 

 De totale kosten voor de bereiding van lOCO K.G. droge half- 

 stof, met inbegrip van rente en amortisatie, bij eene productie van 

 20 ton per dag, kunnen ongeveer zijn 



ongebleekt / 60. — 



gebleekt „ 90.— 



